REI Que 
È da notare che 1° amalgama S, che l’analisi e la molto difficile liquefazione 
meccanica dimostrarono contenere minor quantità di amalgama liquida, presentò la 
minima resistenza elettrica; la massima resistenza presentò invece l’ amalgama S, 
per la quale l’ analisi dimostrò il contrario. Se si potesse avere perfettamente pura, 
l' amalgama cristallizzata di sodio presenterebbe probabilmente una resistenza alcun 
poco inferiore a quella dell’ amalgama Sa. 
La variazione permanente di resistenza fu solo di !/,00 circa nelle serie riportate 
nelle tabelle IX e X, malgrado il riscaldamento fosse durato in entrambe moltissimo: 
essa fu alquanto maggiore per l’ amalgama S, che, come dicemmo sopra, contiene 
maggior quantità di amalgama liquida, alla presenza della quale deve naturalmente 
attribuirsi tale variazione. È assai probabile che 1’ amalgama pura non la presenti, 
o, se ciò avvenga, sia in modo poco sensibile e spiegabile con le modificazioni di ag- 
gregamento molecolare che la fusione produce nei corpi a struttura cristallina. 
Con i valori delle tabelle VIII, IX, e X si è disegnata una curva di grandi di- 
mensioni dalla quale si sono ricavate le resistenze dell’ amalgama cristallizzata di 
sodio di 25° in 25° che sono riportate nella seguente tabella. 
XII. 
0.| 0,9016 || 130 | 1,0775 
25 | 0,9269 {i 135 | 1,0905 
50 | 0,9558 || 140 | 1,1040 
75 | 0,9862 || 145 | 1,1152 
100 | 1,0206 || 150 | 1,1205 
125 | 1,0655 || 175 | 1,1449 
sa A 200 | 1,1706 
La curva sopra accennata è riprodotta in piccolo in X' fig. 1 (tav. II); essa 
ha una inflessione verso la temperatura di fusione delle. amalgame. 
32. Volendo in seguito passare ad uno studio più completo delle amalgame li- 
quide, ho disciolto l amalgama S in diverse quantità di mercurio ed ho misurato la 
resistenza elettrica dei composti così ottenuti. Ho preparato in tal modo le seguenti 
amalgame liquide: 
Amalgama D, con 1 parte di amalgama S e 5 parti di mercurio ; contiene quindi 
0,353 per cento di sodio; 
Amalgama F, con 1 parte di amalgama D e 2 parti di mercurio; contiene 
quindi 0,118 per cento di sodio ; 
Amalgama E, con 1 parte di amalgama D e 9 parti di mercurio; contiene 
quindi 0,035 per cento di sodio. 
Nel preparare le amalgame, dopo mescolate esse venivano riscaldate nella stufa 
fino a 160° e bene agitate fino a che diventassero completamente omogenee : 
